SÉANCE DU l5 JUIN igo3. i447 



» De plus, les peintui'es à la céruse sont sensiblement moins adhérentes 

 que les antres aux supports sur lesquels elles sont appliquées et ont une 

 tendance très marquée à se boursoufler. 



» Si l'adjonction d'essence de térébenthine diminue la solidité de toutes 

 les peintures, l'addition de sulfate de baryte à la céruse, tout en amoin- 

 drissant notablement son pouvoir couvrant, ne semble pas rendre la pein- 

 ture moins résistante; de même, l'adjonction de siccatif à l'oxyde de zinc, 

 dans la proportion nécessaire pour donner aux peintures une siccativité 

 équivalente à celle de la céruse, ne nuit en rien à la résistance de la pein- 

 ture et paraît au contraire, dans certains cas tout au moins, augmenter cette 

 solidité. 



» La céruse forme avec l'huile de lin, non pas une combinaison, mais 

 un sinijile mélange, moins homogène que celui formé par l'oxvde de zinc. 



« Par toute une série de méthodes différentes et qui nous ont donné 

 des résultats remarquablement concordants, nous avons comparé les pou- 

 voirs couvrant de la céruse, du lilhopone et de l'oxyde de zinc : nous 

 avons pu établir que, à poids égal, le pouvoir couvrant de l'oxyde de zinc 

 est à peu près le double de celui de la céruse, et que le lithopone possède 

 lui-même un pouvoir couvrant supérieur d'un tiers environ à celui du car- 

 bonate de plomb. 



» A volume égal, le pouvoir couvrant de l'oxyde de zinc reste très supé- 

 rieur à celui de la céruse; mais comme, à quantités égales le premier de 

 ces corps forme avec l'huile des mélanges beaucoup moins fluides, il est 

 nécessaire, dans la pratique, de tenir plus épaisses les peintures au blanc 

 de zinc pour obtenir le même résultat. 



» Enfin nous avons démontré que les peintures fraîches à la céruse émet- 

 tent des émanations plombiques, pouvant parfois présenter des inconvé- 

 nients graves pour la santé des personnes amenées à les respirer. 



» Nous pensons que celte série d'expériences constitue de nouveaux 

 et décisifs arguments en faveur de la substitution des peintures à base de 

 zinc aux peintures à base de plomb, substitution si souhaitable au point de 

 vue hygiénique et qui ne peut présenter que des avantages au point de vue 

 purement technique. » 



